cpc 

 d'abord. 



Les expériences dont je viens de rendre compte , me firent voir que 

 cette minière étoit très-aifée à fondre. Je pouflai donc plus loin mes travaux , 

 pour me mettre exadtemcnt au fait de ce qu'elle contenoit de métallique. 

 Four cet etiet , j'en péfai exactement deux dragmes , je les pilai dans un mor- 

 tier de verre bien net , & les mis enfuite fur un beau tét d'épreuve neuf, 

 que je couvris avec un autre. Après cela je plaçai le tout dans un fourneau 

 d'épreuve fous une mouffle , je donnai tout doucement le feu , & je l'aug- 

 mentai infenliblcment , jufqu'à ce que j'eus apperçu que mon tét s'cmbrafoit 

 extérieurement , & que les particules déliées dcfpath répandues fur la mi- 

 nière ne rendoient plus de pétillement. J'ôtai alors le tèt de deflijs , & me mis 

 à remuer la minière tout de fuite. Cette précaution étoit indifpenfablement 

 néceilàire j car , li j'avois donné la chaleur trop vite , fans remuer conti- 

 nuellement , rien n'eft plus certain que cette minière , fi aifée à fondre par 

 elle-même , fe feroit réunie en un clin d'œil en une mafïé , & que par-là tout 

 mon travail auroit été à pure perte; fans compter qu'avec une provifion 

 auffi petite que la mienne , j'aurois eu tort de négliger des eflàis où il en en- 

 troit un demi-lot. Tendant que cela grilloit , je levois de tems en tems le 

 têt, & je remarquois une forte odeur de foufre ; la minière au commence- 

 ment devint jaune , & à la fin , quand tout fut entièrement calciné , elle pa- 

 roifloit d'un gris de cendre. Malgré mon attention à remuer continuelle- 

 ment, elle s'étoit pourtant un peu fondue enfemble , mais on ne laifloit pas 

 de pouvoir la broyer fort aifément dans un mortier de verre : après quoi 

 elle pefoit encore une dragme , deux fcrupules & demi , de forte que toute 

 la manœuvre avoit caufé un demi-fcrupule de déchet. Je pris de cette mi- 

 nière ainfi calcinée une dragme , où un quintal d'effai , que je mêlai avec 

 huit dragmos de grains de plomb ; je remis le tout fur un têt bien net dans 

 le fourneau d'épreuve , afin de l'y faire bouillir convenablement. Mais , quel- 

 ques foins & quelques peines que j'y apportafTe , cette matière demeura 

 long-tems fans vouloir fe mêler & entrer en flux ; feulement le plomb pouf- 

 fé au feu çhaffoit principalement la minière vers le bord , ce qui venoit de 

 ce faft'ran de fer tenant du talc qui s'y trouve , comme nous le verrons mieux 

 plus bas. Cependant , à force de remuer avec un crochet ardent , & d'aug- 

 menter la chaleur , j'amenai les chofes au point que la minière entrât dans 

 le plomb , mais fans une véritable réunion , & feulement en morceaux. 

 J'y ajoutai encore 4 dragmes des mêmes grains de plomb , je donnai le feu , 



